( 506 ) 



(K-r minima staal geheel ter vrijer keuze. Trouwens ook de samen- 

 stelling der overige punten blijkt veel Ie wenschen over te laten. 



Guinchant en ('iiki'tikn geven enkele stolpnnten van Ag^S in over- 

 maat Sh.,S.,, welke Kier omgerekend zijn in molekuulprocenten: 



(3,58 mol. proc. Ag„S, / = 522° C. 



13,5 „ „ „ *=505° C. 



J9,4 „ „ „ £ = 487° C. 



2(5 „ ,, „ f = 462° C. 



Hunne waarden passen zéér wel tiisschen die, welke hier voor 

 tak .PT? gevonden werden: reeds zij konstateerden eene langere voort- 

 zetting van deze lijn, dan die, welke Pélabon aangeeft. 



§ 8. De Kier gebezigde komponenten werden door loluol van 

 zwavel zoo mogelijk ontdaan, en geanalyseerd; daarbij deed zich bij 

 liet S6 2 *S a de reeds vroeger besproken moeilijkheid voor, om een 

 prodnkt van konstante samenstelling te verkrijgen. De gezamelijke 

 massa der smelten bedroeg in alle gevallen 20 gram. Zij werden in 

 eene stikstof-atmosfeer in hardglazen buizen meermalen saamge- 

 smolten, gepoederd en weer opgesmolten. Aan de zijde van het 

 Ag,S zijn de warm te-effek ten klein, wat de nauwkeurige opname 

 in elk geval bemoeilijkt; de eutektika echter zijn hier alle scherp 

 aan te geven. Hoven 800° of 900° heeft merkbare <S-afsplitsing plaats, 

 zoodat snel werken eene vereisclite is. De smelt is dunvloeibaar, en 

 laat zich goed roeren. 



Opgemerkt zij, dat in de gestolde massa nog eene verdere trans- 

 formatie schijnt op te treden ; ondanks veel moeite gelukte het met 

 de huidige hulpmiddelen niet, deze scherp te formuleeren. Bij alle 

 mengsels werd o.a. een haltepunt van 73° C. gevonden, maar zonder 

 scherp te begrenzen duur der omzetting. Later onderzoek zal hierin 

 nog meerdere klaarheid moeien brengen. 



$ 8. Deze gegevens zijn in Fig. 3 grafisch voorgesteld. De onder- 

 koeling der smelten was in 'l algemeen gering; slechts op i\en tak 

 IK' was ze iets grooter, en waren ook de eerste haltepunten wal 

 minder duidelijk. 



Van eene transformatie der verbinding Ag 3 SbS 3 was niets te be- 

 speuren. Dal de bij 486° ('• smeltende verbinding, inderdaad pyrar- 

 gyriet was, werd op meerdere wijzen bewezen Vooreerst bleek 'I 

 specifiek gewicht der verbinding, pvknometrisch (met paraffine-olie), 

 bepaald, tezijn : 5.790 ; voor natuurlijke pyrargyriet wordt opgegeven 

 5,75 — 5,85, terwijl de pyrostilpniet van St. Andreasberg een veel lager 



